. il F. Berwerlli. 



den Umwandlungen im festen Zustand eingehendere Be- 

 achtung schenkte, fand ich, daß mit großer WahrscheinHchkeit 

 alle durch Erhitzung veränderten Kisen durch menschliches 

 Tun in diesen Zustand gebracht worden sind. (Künstliche 

 Metabolite 193.) 



Wenn diese meine Voraussetzung richtig war, mußte sich 

 durch künstliche Erhitzung der experimentelle Beweis 

 erbringen lassen. Eine Platte von Toluca-Eisen wurde durch- 

 7 Stunden einer Temperatur von 950° C au.sgesetzt und dann 

 langsam abgekühlt. Sie erlangte ein fetzig-körniges Aussehen. 

 Die Oktaederstruktur war noch erhalten, aber der Kamacit 

 vollständig umgelagert. Die vorhandenen Platten von Oaxaca 

 (Bisbeeh), Topascalus, La Chuile u. a. sehen dem Toluca- 

 Metabolit zum verwechseln ähnlich, womit zunächst wahr- 

 scheinlich gemacht war, daß eine Reihe von Eisen künstliche 

 Metabolite sind. Später kam ich zur Überzeugung, daß fast 

 alle Metabolite Spuren künstlicher Erhitzung nachweisen 

 lassen und somit Kunstprodukte sind. Meine Entdeckung- 

 über die künstliche Umwandlung des Kamacites hat Franke! 

 und Naumann veranlaßt, am Damara-Eisen die Umwandlung- 

 bei verschiedener Dauer und Höhe der Temperatur syste- 

 matisch zu verfolgen. (Zeitschrift für anorganische Chemie^ 

 Bd. 19). 



Ganz neuartige Aufschlüsse brachte die Arbeit über das 

 Meteoreisen von Kodaikanal und seine Silikatausschei- 

 dungen (193.). Die als Füllmasse auf den Grenzscheiden eines 

 gekörnten Oktaedrites sitzenden Einschlüsse . sind von 

 zweierlei Art. Einmal sind es sphaeroedrische Ausscheidungen 

 mit der Neigung zu schaumigen Ausstülpungen und das- 

 anderemal Glaskugeln. 



An der Zusammensetzung der sphaeroedrischen Aggre- 

 gate sind beteiligt; VVeinbergerir, Bronzit, Apatit und Chromit. 

 Der Weinbergerit ist eine neue Silikatverbindung. Sie füllt in 

 faserigen bis fächerigen Leisten die Sphaerokrystalle. Charak- 

 teristisch für ihn ist die schalige Zusammensetzung nach der 

 Basis. Spärliche Spaltrisse scheinen einer Spaltbarkeit nach 

 ((MO) zu entsprechen. Uys. optischen Eigenschaften sind: 

 farblos durchsichtig, Lichtbrechung niedriger als Apatit, 



